( 468 ) 

 au calcul de C. Enfin, les erreurs des expériences étant multipliées par un 

 certain coefficient dans le calcul, la méthode n'est pas fort sensible elles 

 conclusions ne sont assurées que si les écarts thermiques sont notables. 



» Les expériences mêmes offrent des difficultés spéciales, dues à la 

 promptitude avec laquelle les amalgames alcalins altèrent l'oxygène et l'hu- 

 midité atmosphérique, ainsi que leur défaut d'homogénéité. Pour prévenir 

 ce dernier défaut, il convient de les préparer en dose un peu considé- 

 rable, de les maintenir en fusion quelque temps, et de les agiter au mo- 

 ment delà solidification. Pour se soustraire autant que possible à la seconde 

 cause d'erreur, qui peut surpasser 3 ou 4 Calories, les amalgames seront 

 concassés en gros morceaux et employés rapidement; leur pulvérisation 

 rend infaillible une oxydation notable, et il en est de même de la prépa- 

 ration d'une trop petite quantité de inatièie. Le Tableau suivant résume 

 les déterminations, déduites de mesures dont j'ai exposé la marche dans 

 ma Note précédente (t. LXXXVIII, p. i336): 



Rapport 



équivalent 



du mercure 



au métal 



24 

 1 1 



4,4 



2,9 



POTASSIUM. 



Chaleur 



dégagée 



par la 



combinaison 



Q. 

 Première série 



+34,2 



+29,7 



H-20,6 



-i- 1 5 , 3 



Valeurs 

 intermé- 

 diaires 

 C. 



-2»,I 



-i3,6 

 - 5,0 



Rapport 



équivalent 



du mercure 



au métal 



12 



8,1 

 4,3 

 2,1 



SODIUM. 



Chaleur 



dégagée ^'aleurs 



par la intermé- 



combinaison diaîre 



Q. C. 



Première série. 



+21 ,6 

 +21,1 



+ '7»9 

 -1-10,3 



/ 



'9'4 



•4,3 



3,0 



Deuxième série. 



24 

 16, ( 



12,4 



8,7 

 5,7 

 4-8 



3,44 



-1-34,2 

 4-32,3 

 4-3o,6 

 +29,8 

 -4-26,2 



-!-23,0 



-1-17,6 



) 



-1-28,6 



4-25,0 



4-28,0 



'9>^ 



5,9 

 5,9 



12 



8,25 

 5,67 



4,4o 

 3,54 

 3,06 

 2,60 



2,25 



Deuxième série 

 4-21,6 ) 



4-22,3 

 -i-18,7 



-hi6,8 

 4-i5,3 



-r I 2 , 5 

 4-12,7 

 -1-12,1 



( 



-r2i,9 

 4-10,9 

 -1-10,4 

 ->- 9,5 



» D'après ce Tableau, l'addition progressive du potassium à l'amalgame 

 cristallisé, Hg^^R, dégage une quantité de chaleur sensiblement constante 

 pour un poids donné de métal alcalin, jusqu'à ce que l'on ait formé l'amal- 

 game : 8,7Hg4-K. De 8, '7 à 5,7, la chaleur varie, pour redevenir constante 



